694 BULETINUL SOCIETĂŢII DE SCIINŢE 



jonction de gypse. on aura presque toujours une prise rapide due 

 a 1'aliiminate. Si le ciment est repose. un peu evente, ou bien si on 

 lui ajoute une petite quantite de gypse. la prise sera moins rapide 

 et on arrive souvent a observer le phenomene suivant : 



Le ciment apres sa fausse prise, reste relativement longtemps 

 dans un etat demi-plastique. Faiguille d'essai s'enfoncant toujours 

 de la meme quantite dans la masse, puis subitement ii y a une re- 

 prise et le durcissement est bientot assez avance pour que l'aiguille 

 d'essai permette de constater que le ciment a fait prise. 



Xous avons ici une differentiation nette : L'action des aluminates 

 n'a pas sufrit â provoquer une prise complete et celle-ci ne se pro- 

 duit que lorsque Ies silicates s'hydratent et commencent â cristal- 

 liser d'une dissolution sursaturee. 



A partir de ce moment, le durcissement suit sans transition la 

 prise proprement elite et la cohesion du ciment augmente de plus 

 en plus. mais dans une proportion toujours plus faible. sans plus 

 subir de temps d'arret. 



Durcissement. Les silicates actifs. hydrauliques, pouvant etre 

 contenus dans le ciment, soit le silicate tricalcique, soit le melange 

 isomorphe de silicate bi-et tricalcique encore stable au defourne- 

 menţ, ont commence â subir un i decomposition sous Tattaque de 

 l'eau. II se produit pour le silicate tricalcique une hydratation, ac- 

 compagnee de la pertc d'une molecule de chaux, suivant la reac- 

 tion : 



Ca<°>Si<°;^>0 + 2 H,0 = O = Si<gg;gJJ + Ca(OH), 



Le silicate bicalcique contenu dans le melange isomorphe l'est a 

 l'etat d'orthosilicate. non hydratable et non capable de faire prise 

 et de durcir. II s ? est forme dans des conditions qui excluent la 

 p ossibilite de l'admettre comme metasilicate hydratable. 



La resistance moins grande d ! un ciment existant encore comme 

 roches, mais provenant d'un melange a la limite de basicite. en 

 fait foi. 



En presence d'une solution saturee de chaux la decomposition 

 du silicate tricalcique ne peut aller plus loin. 



Cette reaction se produit p^u â peu. lentement. et le commen- 

 cement de Tattaque par l'eau produit les premiers cristaux, soit de 



